PER L'INGEGNERE GIORGIO LEVI MONTEFIORE 12I 
in un forno a manica e si ottiene una metallina contenente dal 16 al 20 
per cento di nichelio, dal 40 al 5o di ferro ed una quantità variabile 
di rame. È da notarsi come in tale fusione si producono sempre alla 
parte inferiore del forno depositi di ferro nichelifero, i quali limitano 
assai la durata delle campagne che, senza estinguere il forno, si possono 
fare. La prima metallina si torrefà quindi come il minerale ed a parecchie 
riprese, e si rifonde una seconda e poscia una terza volta, in modo da 
pervenire ad una metallina contenente dal 5o al 60 per cento di nichelio 
e cobalto. 
I cenni che precedono, e che mi rineresce di non poter meglio com- 
pletare, senza ledere gravemente gl’ interessi dell’intrapresa, basteranno 
per chiarire le circostanze in cui si formano i cristalli che sto per 
descrivere. 
Vivamente sollecitato dal mio egregio amico il Professore SeLLA, io 
esaminava da qualche tempo con molta attenzione tutti i prodotti che sì 
ottenevano nell’usina per vedere se non mi venisse fatto di scoprire cri- 
stalli, ma sinora, ad eccezione di alcuni cristalli di peridoto rinchiusi 
entro al ferro nichelifero che si depone al fondo del forno, nulla aveva 
trovato d’interessante. Nella torrefazione del minerale succede più volte 
che parecchi frammenti fondano e si agglomerino, ma non vi si osservò 
mai cristallo alcuno. Ultimamente però essendo occorso nella torrefazione 
della prima metallina, che questa fondesse e si agglomerasse, nello spac- 
care il masso formato, trovai non senza sorpresa una drusa considerevole 
di cristalli. La fluidità della massa agglomerata deve esser stata assai grande, 
perchè alcuni frammenti di carbone vennero perfettamente impastati in 
tutti i sensi. I cristalli trovati in questa drusa sono quasi tutti geminati , 
formati di due sottilissime lamelle triangolari, e non sono che rarissima- 
mente in lamelle quadrangolari; questi sono piccolissimi e nitidi, ma le 
prime sono spesso assai allungate nel senso della linea di congiunzione 
da due gemelli, e sono qualche volta incurvate. Il colore è bianco brillante, 
affatto simile a quello del platino. Il peso specifico venne desunto dal cri- 
stallo il più notevole che pesa 0.533 grammi e sì trovò =8, 409. 
Attirano l’ago calamitato con un'energia pari a quella del ferro me- 
tallico. 
La malleabilità è assai grande, poichè non solo si possono variamente 
inflettere, ma anche battere lungamente in modo da ridurlì in sottilissime 
lamine, senza romperli. 
Serie II Tom. XIX. o 
